SUR LES FERRO-NICKELS. 23 



magnétisme avec une assez grande approximation, que 

 la connaissance de la constante de Curie permettrait 

 seule de discuter. 



L'air liquide et la neige carbonique m'ont permis 

 de descendre suffisamment bas dans l'échelle des 

 températures, pour qu'une extrapolation de l'aiman- 

 tation soit tolérée jusqu'au zéro absolu. J'ai donné 

 dans le tableau de la page 29 les différentes valeurs 

 de I . obtenues par cette extrapolation, ainsi que les 

 points de transformation des alliages déterminés direc- 

 tement par la variation de V en fonction de la tempé- 

 rature. A cet effet j'ai représenté dans la fig. 14 les 

 courbes a ! = f (T) se rapportant à tous les ferro-nickels 

 réversibles. 



L'aspect qu'offre l'aimantation absolue, prise comme 

 fonction de la teneur, vient alors témoigner en faveur 

 de la théorie allotropique de M. Osmond. Pour les 

 alliages réversibles, <? variant linéairement avec la 

 teneur, on peut conclure que ces derniers ne sont 

 probablement, au zéro absolu, que de simples mé- 

 langes. 



La fig. 5 & montre aussi différentes courbes corres- 

 pondant aux températures 300°, 500°, 600°, etc., 

 donnant la variation de l'aimantation en fonction du 

 pourcentage. 



Il est clair que de ces isothermes, on ne peut pas 

 conclure grand'chose et que seule celle pour T = O a 

 une signification scientifique simple. 



Nous avons déjà signalé les particularités que pré- 

 sente spécialement le ferro-nickel à 40 °/ : la coïnci- 

 dence presque parfaite existant entre la courbe de 

 variation de magnétisme de cet alliage et celle déduite 



